( ioo4 ) 



température au vert grisâtre. Voici les analyses de deux produits obtenus à ces deux 

 températures : 



I. 



MgO 24,52 



Cr 2 3 75,72 



« Ce composé 5MgO,4Cr 2 3 prend encore naissance quand on chauffe fortement 

 un mélange de chromate neutre de potasse, de sulfate de magnésie déshydraté et de 

 sulfate de potasse : deux préparations ont donné des produits renfermant respective- 

 ment 24,44 et 24, 5o pour 100 de magnésie. 



» La calcinalion du chromate double de magnésie et de potasse fournit exacte- 

 ment les mêmes produits que celle du chromate simple dans les mêmes conditions. 



» 2 Action du bichromate de potasse sur la magnésie. — Elle permet d'obtenir 

 un composé intermédiaire entre les deux précédents. En chauffant au rouge sombre 

 un mélange de magnésie et de bichromate de potasse, il se dégage de l'oxygène et il se 

 forme une poudre brune d'un chromite de magnésie, qui a pour formule 



3MgO,2Cr 2 3 , 



quelles que soient les proportions de bichromate et de magnésie employées. 



» Voici les analyses des trois produits obtenus en chauffant respectivement 1 équi- 

 valent de magnésie avec 1, 4 et 6 équivalents de bichromate : 



» 3° Action des chromâtes alcalins sur le chlorure de magnésium. — Bien qu'en 

 traitant au rouge sombre le chlorure de magnésium, soit par le chromate neutre, soit 

 par le bichromate de potasse, on obtienne des produits voisins de 3Mg0,2Cr 2 3 et 

 de 5MgO,4Cr 2 3 , je ne crois pas cette réaction susceptible de fournir des composés 

 bien purs, à cause de la facilité avec laquelle l'oxygène mis en liberté attaque le chlo- 

 rure de magnésium. Or M. Fremy ayant montré que le chlore, agissant au rouge sur 

 les chromâtes alcalins, fournit Cr 2 3 , on doit craindre, dans ces conditions, d'obtenir 

 un chromite de magnésie plus ou moins mélangé d'oxjde de chrome. C'est, du reste, 

 ainsi que, en faisant passer de la vapeur de MgCl sur du chromate neutre de potasse 

 fortement chauffé, on obtient un produit cristallisé que l'examen microscopique 

 reconnaît être un mélange de lamelles d'oxyde de chrome et d'octaèdres de chromite 

 de magnésie. 



» Curomites dis zinc. — i° Calcination du chromate de zinc. — Le chromate de 

 zinc se décompose déjà, quoique lentement, à 44o°, en fournissant une poudre d'un 

 noir violacé correspondant à la formule 3ZnO, 2 Cr 2 3 . 



Calculé 

 Trouvé. pour 3ZnO, 2 Cr a O. 



ZnO 44, o3 44,35 



Cr 2 3 .. 55,g5 55,65 



